SUR LA DILATABlLlTl': DE l'iNVAR 465 



Le nombre correspoiidaiit à la fin de l'étuvage à 100° montre 

 que l'étuvage succédant à l'écrouissage laisse la dilatabilité 

 vraie du til ;\ 0,88 . 10-" au-dessous de celle de l'échantillon 

 naturel ; sa dilatabilité ap))arente, mesurée comme il a été dit 

 précédemment, reste donc abaissée de 1 ,03 . 10 <'. Or ce nombre 

 est sensiblement celui qui représente la dilatabilité initiale de 

 l'invar de très bonne qualité. Partant de cet invar, on peut 

 donc, par trétilage et étuvage, réaliser sensiblement une dila- 

 tabilité nulle, tout en assurant le maximum possible de stabi- 

 lité. 



C'est ainsi que, par un accord intervenu entre la Société de 

 Commentry-Fourchambault et Decazeville et le Bureau inter- 

 national, on a pu constituer, sous la garde du dernier, un stock 

 important de til d'invar, étuvé et de dilatabilité extrêmement 

 faible. Lorsque, par son analyse, une coulée d'invar semble 

 devoir conduire très près du résultat cherché, on en étudie un 

 échantillon naturel, et l'on trie ainsi les coulées propres à four- 

 nir des fils géodésiques de la meilleure qualité. Les bottes de 

 fil, tréfilées suivant un procédé parfaitement uniforme, sont 

 envoyées au Bureau international, où elles sont étuvées, puis 

 conservées pour servir au fur et à mesure des besoins des géo- 

 désiens. 



L'étuvage est pratiqué au moyen d'une chaudière cylindrique, 

 traversée dans son axe par un tube, soudé aux deux fonds, 

 plans, qui débordent de quelques centimètres la partie cylin- 

 drique. La chaudière constitue ainsi une sorte de grosse bobine, 

 sur laquelle on peut enrouler simultanément plus d'un kilo- 

 mètre de fil. Le tout étant bien enveloppé, la chaudière est 

 remplie d'eau, que l'on maintient en ébullition pendant quatre 

 ou cinq jours ; puis la température est graduellement abaissée 

 pendant une durée de trois mois. La provision de fil est mainte- 

 nant suffisante pour que le repos à la température ambiante 

 puisse avoir une durée de trois ou quatre ans. 



Etude de V écrouissage des fils. — Dans les usines, on déter- 

 mine, en général, le degré d'écrouissage d'un métal soit pai- 

 des essais de traction, établissant la limite de la déformation 

 permanente, soit par la mesure des empreintes produites par 

 une bille très dure, pressée avec un effort connu contre la sur- 



An<:iiivi;s. t. M. 111— Juin lillT. 81 



